150 ß- Nacken, Ueber das Wachsen von Kristallpolyedern 



Überträgt man diese Überlegungen auf den Fall, bei 

 dem von einem Punkt im Innern heraus die Wärme entzogen 

 wird, so ergibt sich, daß in einem so wachsenden Kristall 

 zunächst verschiedene Geschwindigkeiten nach verschiedenen 

 Richtungen nicht auftreten werden. Es erfolgt mithin 

 Wachsen des Kristalls nur nach Maßgabe der 

 verschiedenen Wärmeleitung in verschiedenen 

 Richtungen, proportional dem Wärmegefälle. Da 

 die Wärmeleitung in regulären Kristallen nach 

 allen Richtungen hin gleich ist, in Kristallen des 

 trigonalen, tetragonalen und hexagonalen Systems 

 nach einem Rotationsellipsoid, in den übrigen 

 Gruppen nach einem dreiachsigen ungleichachsigen 

 Ellipsoid erfolgt, so werden Kugeln, Rotations- 

 oder dreiachsige Ellipsoide entstehen müssen, 

 auf deren Oberflächen gleichmäßig Schmelz- 

 temperatur herrscht. 



Mittelst des beschriebenen Apparats lassen sich solche 

 Gebilde leicht herstellen. Für das Auge sind es Halbkugeln, 

 die Verschiedenheit der Achsen dürfte aber bei nicht re- 

 gulären Kristallen durch verfeinerte Messungen zutage treten. 



Geht man von einem solchen Gebilde aus, das bei geringen 

 Temperaturdifferenzen wächst, und vergrößert plötzlich das 

 Temperaturgefälle durch stärkere Abkühlung der kupfernen 

 Halbkugel Cu, so kann man unter Umständen den Punkt er- 

 reichen, an dem die Wärmeproduktion in bestimmten Rich- 

 tungen langsamer erfolgt, als die Wärmeabfuhr. In diesen 

 Richtungen entstehen alsdann sofort Flächen am Kristall, 

 deren Verteilung der kristallographischen Symmetrie des Stoffes 

 entspricht. 



Gleichzeitig besitzt dort der Kristall auf seiner Ober- 

 fläche nicht mehr Schmelztemperatur. 



Das Auftreten von Flächen neben gerundeten 

 Partien ist somit ein Kennzeichen dafür, daß die 

 Oberflächen der wachsenden Kristalle nicht mehr 

 gleichmäßig Schmelztemperatur besitzen und daß 

 durch die wachsende Kristallschicht hindurch bis 

 in die Schmelze hinein Abkühlung unter T s ° er- 

 folgt. 



